--- title: "TPU & Flexible Filamente: Der komplette Druckguide" slug: "tpu-flexible-filamente-drucken" type: post excerpt: "" --- \n
\n\n
\n\n
\n
\n\n
\n\n

## TPU & Flexible Filamente: Der komplette Guide

\n

Flexible Filamente wie TPU, TPE oder TPC öffnen eine ganz neue Welt an Anwendungen — Dichtungen, Griffe, Dämpfer, Schuhsohlen. Das Drucken ist jedoch trickreich: Zu schnell, zu warm, falscher Extruder — und das Filament verheddert sich zur Wolle.

\n\n

### Flexible Filamente im Überblick

\n

\n
Material | Shore-Härte | Temperatur | Eigenschaften
--- | --- | --- | ---
\n
\n
TPU 95A (Standard) | Shore 95A | 220–240°C | Gummiartig, reißfest, am einfachsten zu drucken
\n
TPU 87A | Shore 87A | 215–235°C | Weicher, mehr Flex, anspruchsvoller
\n
TPE (Thermoplast. Elastomer) | 60–90A | 210–230°C | Sehr weich, kaum für Bowden geeignet
\n
TPC (Copolyester) | 40–60D | 230–260°C | Halbflex, chemikalienbeständig
\n
NinjaFlex | Shore 85A | 225–235°C | Premium TPE, sehr weich, Direct Drive nötig
\n
\n

\n\n

### Extruder-Kompatibilität

\n

\n
Extruder-Typ | TPU 95A | TPU 87A / TPE | Empfehlung
--- | --- | --- | ---
\n
\n
Direct Drive (kurz, <20mm) | ✅ Sehr gut | ✅ Gut | Ideal für alle Flex-Filamente
\n
Direct Drive (Langer Pfad) | ⚠️ Möglich | ❌ Problematisch | PTFE-Führung direkt am Extruder nötig
\n
Bowden (kurz, <400mm) | ⚠️ Langsam möglich | ❌ Kaum möglich | Max. 15mm/s, Filament muss straff sitzen
\n
Bowden (lang, >400mm) | ❌ Nicht empfohlen | ❌ Unmöglich | Filament buckelt im Bowden-Schlauch
\n
\n

\n\n

### Optimale Druckparameter

\n

\n
Parameter | TPU 95A | TPU 87A | Hinweis
--- | --- | --- | ---
\n
\n
Drucktemperatur | 225–235°C | 220–230°C | Höher = mehr Fluss, aber mehr Fäden
\n
Bett-Temperatur | 30–50°C | 25–45°C | PEI ohne Haftmittel, oder Glasplatte
\n
Druckgeschwindigkeit | 20–30mm/s | 15–25mm/s | Langsam ist der Schlüssel zum Erfolg
\n
Retraction (Direct Drive) | 0,5–1mm | 0–0,5mm | Wenig oder keine Retraktion!
\n
Retraction (Bowden) | 1–2mm | Nicht empfohlen | Zu viel Retraction → Verstopfung
\n
Schichtdicke | 0,2–0,3mm | 0,2mm | Dicker = bessere Layer-Haftung
\n
Infill | 15–40% | 10–30% | Gyroid oder Honeycomb für Flex
\n
\n

\n\n

### Die häufigsten Probleme & Lösungen

\n

\n
Problem | Ursache | Lösung
--- | --- | ---
\n
\n
Filament buckelt / verheddert sich | Zu schnell oder zu viel Bowden-Strecke | Geschwindigkeit reduzieren, Direct Drive nutzen
\n
Stringing / Fäden | Retraction zu hoch oder zu heiß | Retraction auf 0,5mm reduzieren, Temperatur senken
\n
Schlechte Schichthaftung | Zu schnell oder zu kalt | Temperaturen erhöhen, Lüfter reduzieren (50%)
\n
Elefantenfuß (erste Schicht) | Bett zu nah | Z-Offset +0,05–0,1mm anpassen
\n
Oberfläche uneben / wabbelig | Flow-Rate zu hoch | Flow auf 90–95% reduzieren
\n
Düsenverstopfung | Feuchtes Filament / verbrannt | Trocknen, Kalt-Ziehen
\n
\n

\n\n

### Feuchtigkeit — der größte Feind

\n

TPU ist extrem hygroskopisch — schon 24h offene Lagerung reichen für Blasen und knisterndes Drucken. Symptome: Knistern/Poppen beim Druck, blasige Oberfläche, schlechte Schichthaftung.

\n

\n
- Trocknen vor dem Druck: 6–8h bei 45–50°C im Dörrautomat oder Backofen
\n
- Lagerung: Vakuumbeutel mit Silicagel, Dry Box beim Drucken
\n
- Test: Filament kalt biegen — gibt es knackende Geräusche? → Feuchtigkeit
\n

\n\n

### Slicer-Einstellungen (Bambu Studio / Orca)

\n

\n
- Lüfterkühlung: 30–60% — zu viel Kühlung = schlechte Schichthaftung
\n
- Outer Wall Wipe Distance: 0mm — verhindert Fäden
\n
- Avoid Crossing Walls: Aktivieren — reduziert Travels über das Modell
\n
- Infill-Muster: Gyroid oder Honeycomb — erlaubt gleichmäßige Dehnung
\n
- Wand-Überlappung: 20–30% statt Standard 15%
\n

\n\n

### Anwendungsbeispiele

\n

\n
Anwendung | Material | Shore-Härte
--- | --- | ---
\n
\n
Handyhülle, Kabelschutz | TPU 95A | Einstieg, robust
\n
Fahrrad-Griffe, Werkzeuggriffe | TPU 87A | Komfort, griffig
\n
Dämpfer, Vibrationsisolierung | TPU 87A / TPC | Je nach Belastung
\n
Dichtungen, O-Ringe | TPC / TPU 95A | Chemikalienbeständigkeit prüfen
\n
Schuhsohlen, Orthesen | TPU 95A + 87A Sandwich | Kombination möglich
\n
RC-Crawler-Reifen | TPU 87A | Klassische Maker-Anwendung
\n
\n

\n
\n
\n\n
\n\n
\n